• 검색 결과가 없습니다.

A new Model to Optimize the Process Conditions in Tension Leveling - Part II : Prediction of the Residual Stress Distribution

N/A
N/A
Protected

Share "A new Model to Optimize the Process Conditions in Tension Leveling - Part II : Prediction of the Residual Stress Distribution"

Copied!
6
0
0

로드 중.... (전체 텍스트 보기)

전체 글

(1)

http://dx.doi.org/10.5228/KSTP.2013.22.7.377

3

2 1

6 5

4

Outlet

Anti-Cambering Unit D

L L

L2

L1

IMS IMA

Inlet

x-position along leveling

i i

Stretching Unit

텐션 레벨링 공정 최적화를 위한 수식 모델 - Part II : 잔류응력 분포 예측

조용석1 · 황상무#

A new Model to Optimize the Process Conditions in Tension Leveling - Part II : Prediction of the Residual Stress Distribution

Y. S. Cho, S. M. Hwang

(Received June 17, 2013 / Revised August 28, 2013 / Accepted September 16, 2013)

Abstract

Tension leveling is the process that removes the shape defects such as edge waves and center buckles, which may be formed in the rolled strip. The main purpose of tension leveling is to eliminate the differences in elongation in order to reduce the residual stresses. In this paper, a new approach for the optimization of the process conditions in tension leveling is presented. This new approach is an analytic model that predicts the residual stresses from the strip curvature. The prediction accuracy of the proposed model is examined through comparison with the predictions from a finite element model.

Key Words : Tension Leveling, Finite Element Method, Residual Stress

본 논문에서는 Part I에서 개발한 판의 곡률 예측 모델을 통해 텐션 레벨링 공정 중 판의 잔류응력을 예측하는 모델을 개발하였다. 모델은 임의의 텐션 레벨링 조건 하에서 유한요소 해석과 비교하여 검 증하였다.

Fig. 1 Process geometry for industrial tension leveling

1. 포항공과대학교 기계공학과

# Corresponding Author: Department of Mechanical Engineering, POSTECH, E-mail: smhwang@postech.ac.kr

(2)

c

+

strain by tension strain by bending

x , y

z

p

y

y

e p

z z z

e

y x z

2

p p

x x x z

( )

2

p p

z x z x

x c

d ε = d y κ + d ε (6) 여기서 dκ 는 판 곡률 증분, y 는 판 중심선으로부

Fig. 2 Longitudinal strain of the strip with tension and bending

dε 는 판 중심선에서의 c

2

p p

x c x z

/ 2 / 2

1 2 3

t

x t x

c

/ 2

1 / 2 2

t t

/ 2

2 / 2 2

t t

/ 2

3 / 2 2

t p p

x z

t

t

/ 2

/ 2

w

w

x

∫

/ 2 1 3

/ 2

2

w

c w c

(

(3)

/ 2 / 2

w

i w i

1

1 3 3

2 2

2 c

1 2 1 1

2 2

2 2

3 3

2 2 2

x

RTL

RN+1

RTL

RN+1

' ' '

TL N

ij ij

ij

' '

TL TL TL

ij ij

1 ' 1 ' 1

1

N N N N

ij ij

+

+

+

+

1 '

1

1

TL N TL

ij TL N

p TL

ij

TL N

+ +

+

(20)

Fig. 3 A graphical representation of the radial return algorithm

ij'

ij'

YN+1

N+1

' 2 1 2 1 2

3 1 3 1 3 1

p p

x x x z

− − −

= + +

− − −

' 1 2 1 2 2 1 2

3 1 3 1 3 1

p p

y x x z

d

d

d

d

− −

= − + − −

− − −

'

p p

z x x z

'

p TL

x x

'

p TL

z z

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 2

' ' '

2 2 2

' ' '

TL TL TL

x y z

TL TL TL

x y z

(4)

(b)

(c) (a)

p p

x z

d

d

dε )c

dε )을 계산한다. x

d

x y z', ,

d

x zp,

d

x d

z

d

x

x

z

x

예측 모델의 타당성을 검증하기 위해 3 차원 비 정상상태 탄-소성 변형 유한 요소 모델이 사용되었 다. 초기상태에서 판은 Fig. 4 에서와 같이 판의 뒷 부분인 (c)에 장력이 작용하고 반대쪽, 즉 진행방향 쪽인 (b)에는 마찰이 없는 평다이(flat die)가 접촉되 어 있다. 또한 상부의 롤들은 판과 접촉되어 있는 상태이다. 유한요소 해석의 첫 번째 과정은 하부의 롤들을 압입량 만큼 위쪽 방향으로 움직이는 것이 다. 하부의 롤들이 자리잡게 되면 두 번째 과정으 로 평다이(flat die)에 속도를 가해 판을 이동시키게 된다.

Fig. 4 The type of the boundary conditions for the tension leveling, (a) roll touched boundary condition, (b) prescribed velocity boundary condition, (c) total tension (force) boundary condition

예측 모델의 검증에 사용된 공정 조건은 Fig. 1과 다음의 Table 1과 같다. 또한 탄성계수(Young’s modulus) 200GPa, 포와송 비(Poisson’s ratio) 0.3, 항복 강도 400MPa의 값들이 사용되었다.

Table 1 Simulation conditions

L1

L2

IMS

IMA

류응력과 유한요소 해석 결과를 비교한 것이 다음의

(5)

x-position along leveling direction [mm]

-300 -200 -100 0

Strip curvature [1/mm]

-0.008 -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008

Width [mm]

0 100 200 300 400

Stress [GPa]

0.0 0.1 0.2 0.3

Initial stress Model (after roll1) Model (after roll2) Model (after roll3) FEM (after roll1) FEM (after roll2) FEM (after roll3)

Width [mm]

0 100 200 300 400

Stress [GPa]

0.0 0.1 0.2 0.3

Initial stress Model (after roll4) Model (after roll5) Model (after roll6) FEM (after roll4) FEM (after roll5) FEM (after roll6)

Width [mm]

0 100 200 300 400

Stress [GPa]

0.0 0.1 0.2 0.3

Initial stress after stretching unit

after anti-cambering unit (intermesh : 0.2mm) after anti-cambering unit (intermesh : 0.4mm) after anti-cambering unit (intermesh : 0.6mm)

Fig. 5 Strip curvature for 1.5mm intermesh (three rolls)

Fig. 6 Evolution of the residual stress distributions for industrial tension leveling (the stretching unit)

Fig. 7 Evolution of the residual stress distributions for industrial tension leveling (the anti-cambering unit)

다음의 Fig. 8~9 는 잔류응력 예측 모델을 통해 검 증에 사용된 설비에서 인터메시(intermesh) 량을 조 절했을 때 신장 유닛(stretching unit)과 캠버 방지 유 닛(anti-cambering unit)을 지났을 때의 잔류응력을 나 타낸 것이다. 각각 신장 유닛 (stretching unit)의 인터 메시(intermesh)가 0.2mm, 0.6mm 일 때 캠버 방지 유 닛(anti-cambering unit)의 인터메시(intermesh)를 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm 로 변화 시켰을 때의 결과를 나타낸 것이다. 결과를 통해 해당 인터메시(intermesh) 조건 에서의 최종 잔류응력을 예측해 낼 수 있다. 인터메 시가 증가할수록 잔류응력의 크기가 점점 감소하게 된다. 하지만 인터메시에 따른 압하력 증가가 예상 되므로 설비에 맞는 적절한 인터메시의 설정이 필 요하겠다.

Fig. 8 Evolution of the residual stress distributions for stretching unit of 0.2mm intermesh

(6)

Width [mm]

0 100 200 300 400

Stress [GPa]

0.0 0.1 0.2 0.3

Initial stress after stretching unit

after anti-cambering unit (intermesh : 0.2mm) after anti-cambering unit (intermesh : 0.4mm) after anti-cambering unit (intermesh : 0.6mm)

Fig. 9 Evolution of the residual stress distributions for stretching unit of 0.6mm intermesh

[2]

[3]

No. 8, pp. 1149~1158.

수치

+3

참조

관련 문서

• Prandtl (1904) suggested the boundary layer concept in which viscous effects are important only in the boundary layer regions, and outside boundary layer, the fluid acts as

The steps in diffusion bonding: (a) Initially the contact area is small; (b) application of pressure deforms the surface, increasing the bonded area; (c) grain boundary

(c) A doubly curved boundary with no net force... a) Direction of Grain Boundary Migration during Grain Growth For isotropic grain boundary energy in two dimensions,.

Utilizing the notion that the variational operator behaves like a differential operator, we proceed to establish the necessary condition for an extremum... Thus the boundary

~ a volume which is fixed in space and through whose boundary matter, mass, momentum, energy can flow. ~ The boundary of control volume is

• Mechanism of boundary layer growth on a smooth flat plate - Boundary layer flow: laminar → transition → turbulent - Velocity of the fluid particle at the body wall is

7.2 Turbulent Flow and Eddy Viscosity 7.3 Fluid Flow Past Solid Boundaries 7.4 Characteristics of Boundary Layers 7.5 The Laminar Boundary Layer*.. 7.6 The

7.2 Turbulent Flow and Eddy Viscosity 7.3 Fluid Flow Past Solid Boundaries 7.4 Characteristics of Boundary Layers 7.5 The Laminar Boundary Layer*.. 7.6 The